( 602 ) 



d'une dissolution de silice dans l'acide chlorhydrique ou carbonique, 

 chauffée en vase clos à une température élevée, a séparé un sable cristallin. 

 » J'ai cherché à déterminer la perte qu'éprouve par la calcination l'hy- 

 drate vitreux desséché à l'air et desséché à ioo degrés centigrades, et je n'ai 

 obtenu que des nombres variables, contrairement aux résultats fournis par 

 M. Doveri pour un hydrate aussi résultant de la décomposition d'un silicate 

 alcalin par un acide. 



» Suivant le volume des morceaux d'hydrate soumis à l'expérience, la 

 perte a été : 



» Pour l'hydrate desséché à l'air, 



23, 33, 35, 3a pour ioo; 



» Pour l'hydrate desséché à l'étuve à ioo degrés, 



i3, 9,5, 5 pour ioo. 



» Ce dernier nombre s'applique à l'opale commune de Hongrie. Il a été 

 obtenu avec un hydrate maintenu à ioo degrés pendant quatre heures. 

 D'après les nombres donnés ci-dessus, on comprend au reste qu'en mainte- 

 nant l'hydrate vitreux plus ou moins longtemps à l'étuve, on pourra réduire 

 la quantité d'eau à telle proportion que l'on voudra, et la fixer suivant les 

 résultats obtenus par l'analyse des hydrates naturels, si des recherches 

 devaient être entreprises dans le but de reproduire ceux-ci au moyen de 

 l'hydrate vitreux. 



» Lorsque la gelée de silice ne renferme plus que 35 pour ioo d'eau, elle 

 a déjà l'aspect d'un verre. Ce nombre fixe pour nous le point où commence 

 la vitrification de la silice par l'eau et semble établir quelque analogie entre 

 l'hydrate vitreux et le verre ordinaire, qui se forme par une certaine pro- 

 portion de base, et se défait lorsqu'une proportion plus grande le transforme 

 en silicate alcalin. Ainsi la silice, alors qu'elle est encore en gelée, correspon- 

 drait au silicate soluble, et l'hydrate ne renfermant plus que 35 pour ioo 

 d'eau serait définitivement un verre semblable au verre ordinaire, et conser- 

 vant comme lui son aspect physique alors même qu'on vient à réduire la pro- 

 portion de base. Enfin, et ce qui semble justifier ce parallèle établi ici, en vue 

 surtout d'expliquer l'absence d'une combinaison définie de silice et d'eau, 

 c'est que, comme le verre ordinaire, le verre à base d'eau, dans de certaines 

 circonstances qui lui sont particulières d'ailleurs, subit une sorte de dévitri- 

 fication en perdant de son poids, il est vrai, tandis que le verre ordinaire, 

 comme l'ont démontré les récentes recherches de M. Pelouze, subit ce 



